von Kupfer mit Cuprit von Burra-Burra, Süd- Australien. 153 



Die Kryställchen von Burra-Burra verhalten sich in dieser Hinsicht 

 anders. Der Schimmer ist weit weniger intensiv, auch nicht metallisch 

 und nicht kupferroth, sondern mehr braun- bis carmesinroth ; u. d. M. ist 

 selbst bei Beleuchtung mit dem Vertical-Illuminator nichts von metallischem 

 Kupfer und von Ätzfiguren zu sehen, bei massiger Vergrösserung erscheint 

 die Oberfläche nur unregelmässig rauh. Eine auch nur rohe Messung der 

 Lage der schimmernden Flächenelemente war am Goniometer nur schwierig 

 auszuführen. Stellt man die Zone (0001) : (10T0) der (rhomboedrisch auf- 

 gefassten) Krystalle ein, so erscheint der Schimmer auf I, III etc. unter 

 ca. 38° geneigt zu dem auf II, IV etc.; beide scheinen (soweit man nach 

 Schätzung urtheilen kann, da die Krystallflächen nicht reflectiren) zur 

 Längsrichtung der Krystalle gleich geneigt zu sein. Danach würde also 

 der Schimmer von oktaedrisch liegenden Flächenelementen von I, III etc. 

 und II, IV etc. herrühren (dafür berechnet 38° 56'). In der genannten 

 Zone erhält man ausserdem in noch zwei anderen ebenfalls anscheinend 

 symmetrisch zur Längsrichtung geneigten Stellungen Schimmerreflexe, welche 

 würfeligen Flächenelementen entsprechen dürften, endlich schimmern sämmt- 

 liche Endflächen sowohl von I etc. wie von II etc. in einer Stellung, welche 

 auf die basische Endfläche, also die Zwillingsoktaederfläche zu beziehen ist. 



Die Lage der reflectirendeu Flächenelemente ist also dieselbe wie bei 

 dem geätzten Kupfer von der Frolow-Grube , nur dass die oktaedrischen 

 stärker vorherrschen, aber Farbe und Glanz vom Kupfer treten nur auf 

 Bruchflächen hervor, sonst sehen die Kryställchen wie von feinem krystal- 

 linen Pulver überpudert aus. Es lag nahe zu vermuthen , dass dies die 

 Folge einer oberflächlichen Oxydation und zwar zu Cuprit sei, denn dieser 

 ist vielfach als Überzug auf Kupfer zu beobachten und auch in Pseudo- 

 morphosen nach ihm beschrieben 1 . Da bei der Feinheit des Überzuges und 

 der geringen Menge der Kryställchen eine nähere chemische Untersuchung 

 des Überzuges ganz aussichtslos erschien, auch kaum zu hoffen war, durch Ab- 

 schaben zur mikroskopischen Untersuchung ver werthbares Material zu erlangen, 

 wurden zur Bestätigung der obigen Vermuthung folgende Versuche angestellt. 



Über ein Kryställchen mit dem fraglichen Überzug wurde gut ge- 

 waschener und getrockneter Wasserstoff geleitet, daneben zum Vergleich 

 ein Stückchen gediegen Kupfer und etwas Eothkupfererz in Krystallen und 

 Pulver gelegt. Schon nach kurzer Zeit war die bläulich- bis braunrothe 

 Farbe des Überzuges in grauschwarz verwandelt; genau dieselbe Farbe 

 hatte der daneben gelegte krystallisirte und gepulverte Cuprit angenommen, 

 das blanke Kupfer dagegen hatte, ebenso wie frische Bruchflächen des 

 fraglichen Kryställchens , seine Farbe bewahrt, zum Zeichen, dass nicht 

 etwa Verunreinigungen des Wasserstoffes an der Farbenänderung Schuld 

 waren. Wurde ein Kryställchen im Böhrchen ein wenig erhitzt, so wurde 

 die Farbe des Überzuges viel dunkler, nach dem Erkalten wieder heller, 

 ein Verhalten, das nach Beijerinck 2 für Cuprit charakteristisch ist. 



1 z. B. Blum, Pseudomorphosen. 3. Nachtrag, p. 31. 



2 Dies. Jahrb. Beil.-Bd. 11. 427. 1898. 



